26 W. Guertler. 



\'ollst;in(liire Mischbarkeit der festen Lösungen finden wir unter an- 

 deren in den Systemen: Mangan-Eisen. Eisen-Kohalt. Eisen-Nickel, Kobalt- 

 Nickel, Nickel-Kupfer. Mangan-Kupfer. Kupfer-(iold. Silber-(i()ld. Palladiuni- 

 Silber. l'latiu-<iold. Palladiiun-Kuitfer. I'al]adiuni-(iold u.a.m. 



l'abei liai)en gCNvisse Erscheinungen uisprünglich Staunen hervor- 

 gerufen. Früher hat man die Fälligkeit zweier Substanzen, sich gegenseitig 

 in ihren Krvstallen zu vertreten, schlechthin als ..Isomorphismus", mit der 

 Identität ihrer Krvstallform als eins betrachtet. Das ist nun durchaus nicht 

 der Fall. Die P>lemente dieser (iruppe gehören fast durchweg dem regu- 

 lären System an. Auch der Krystallhabitus und alle weiteren Kenn- 

 zeichen des inneren .Vufbaues dieser Krystalle sind vielfach identisch : 

 speziell die Elemente Kupfer und Silber beweisen die vollkommene Iden- 

 tität ihres Krystalll)aues auch dadurch, daß sie beide mit (Jold oder mit 

 I'alladium in allen \'erhältnisseu feste Lösungen zu bilden vermögen. 

 Trotzdem vermag Kupfer nur einige Prozent Silber und Silber mir einige 

 Prozent Kupfer in fester Lösung aufzunehmen. Diese Eigentümlichkeit ist 

 im Zusammenhang mit krystallographischen Erscheinungen absolut nicht 

 zu verstehen. Sie wird erst glaublich, wenn wir von diesen ganz absehen 

 und die ..festen Lösungen" in vollkommene Analogie setzen zu den flüssigen 

 Lösungen, wo eine individuelle Struktur, wie bei den Krvstallen. überhaupt 

 nicht vorliegt und doch jedes Element seine Eigentüiulichkeiteu in bczug 

 auf seine Löslichkeit oder NichtlösUchkeit gegenüber anderen Elementen 

 zeigt. 



Neugebildete intermediäre Krystallarten entstehen in den Komliinationen 

 dieser bisher erwähnten lo Zentraielemente miteinander überhaupt sehr 

 selten. Die Eigenschaften dieser Systeme ändern sich de.^^halb entweder 

 innerhalb der festen Lösungen variierender Zusammensetzung oder innerhalb 

 der heterogenen (Jemische der beiden elementaren gesättigten festen 

 Lösungen in ziemlich einfacher Weise und lassen sich ohne Schwierigkeit 

 mehr oder weniger genau vorausberechnen. Neue Krystalle. die völlig ver- 

 änderte Eigenschaften mit sich l)ringen würden, sind hier nicht vorhanden. 

 Es kommt noch hinzu, dalJ die meisten Eigenschaften, welche die Technik 

 braucht, sich in denjenigen liegierungen finden, die ans homogenen 

 festen Lösungen anderer Elemente in einem Ausgangseleniente bestehen. 

 Lud deshalb ist aus diesem Pereich eine außerordentlich hohe Anzahl von 

 Le^'icruu'.icn lickannt. die zu den allci'verscliicdensteii Zwecken \'erw('ndung 

 finden. 



(ieht man mm von dieser Zentralgrn|)pe nach links, .^^o kommt man 

 zn den lleilien (Mironi . Molybdän. Wolfram, Uran, dann zu Nan.idin und 

 Titan un<l ihren Ilomolojicn und endlich zn den selt«'nen Frdmetallen. von 

 denen als einzi^re Pepräsentanten in deni hier stehenden abgekürzten 

 System nur Skandiuin und Yttrium genannt sind. Im Verhalten gegenüber 

 diesen Flenienten finden wir. je weiter wir foi-tschreiten, desto deutlicher einen 

 Wandel im Charakter der Zust.-indsdiagramme. Zuerst ist die Ausbildung 

 fester Lösungen noch .sehr reichlich, gleichzeitig treten aber auch inter- 



